gQ Die Oliemie des Düngers. 



Kreide in den Ardennen bei Perthes, sowie im Dep. du Nord gefunden 

 worden sind. Deren chemische Zusammensetzung folgt unter 3. 



1 2 3 



Glühverlust (Kohlensäure, organ. Subst. U.Wasser) 31,00 8 25,10 



Sand und Thou (bei 3 auch Glaukonit) ... 2,10 42 1,65 



Phosphorsäui-e * j 11,13 20 21,10 



Kalk 54,00 27 50,89 



Eisenoxyd 1,10 3 1,20 



Nicht bestimmte Bestandtheile (Verlust) . . . 0,67 —Chlor 0,14 



100,00 TÖÖ 100^ 

 *) = Basisch phosphorsaurem Kalk . . . 24,3 46,96 



Das Phosphat des Grünsaudsteins (2) enthält wie ersichtlich wesentlich 

 weniger Kohlensäure und beträchtlich mehr in Säure Unlösliches wie das 

 Phosphat von Mons; es enthält auch noch Spuren von Fluor und Chlor, 

 sowie ein wenig Stickstoff (2-3 Tausendstel). In dem Phosphat von 

 Perthes wurde ebenfalls Fluor nachgewiesen, sowie ein Gehalt von 0,25 pCt. 

 Stickstoff 1). 



Eine grosse Unannehmlichkeit zeigt das Phosphat von Ciply, das ist 

 sein hoher Gehalt an kohlensaurem Kalk, der bei der Fabrication von 

 Superphosphat daraus hinderlich sein wird. 

 Estre- B. Niederstadt veröffentlichte Analysen von Estremadura- 



pi^osphorit. Phosphorit^), der in vier verschiedenen Ladungen nach Hamburg ge- 

 kommen war. Die gefundene procentische Zusammensetzung ist folgende: 



12 3 4 



Bas. phosphorsaurer Kalk . . 54,691 62,352 57,369 59,594 



Bas. phosphorsaure Magnesia . 7,010 I,G05 0,708 3,977 



Kohlensaurer Kalk 8,065 13,688 7,385 13,327 



Schwefelsaurer Kalk .... 1,200 2,440 1,599 0,858 



Eisenoxyd 0,621 0,528 0,453 0,910 



Thonerde 0,165 0,985 0,405 0,427 



Fluorcalcium 1,520 1,204 1,822 0,983 



Mangan Spur — — Spur 



Kieselerde 25,720 16,412 29,428 19,164 



Wasser . 0,250 0,175 0,790 0,721 



99,242 99,389 99,959 99,961 



Phosphorsäure 28,850 29,679 26,663 29,455 



Verf. ist in dem Ii'rthum befangen, dass dieses Mineral erst seit zwei 

 bis drei Jahren (also seit 1870 u. 71) auf den Markt zum Zweck der 

 Superphosphatbereitung gebracht werde, während wir seine Anwendung zur 

 Düngung seit mindestens 20 Jahren kennen. 



^) Eine Analyse der Knollen von demselben Fundort, 1856 in l'Ecole des 

 Mines in Paris ausgeführt, ergab nachstehende Zusammensetzung: 



Kieselerde 4,80 pCt. 



Eisenoxyd und Thonerde 3,20 ,, 



Kohlensaurer Kalk 45,82 „ 



Phosphorsäure 46,13 „ 



2) Ber. d. deutsch, ehem. Ges. 1874. 7. 107. 



